Die Silikatschmelzen. 553 



Dritte Versuchsreihe. Die Mineralien werden durch 

 mehrere Stunden langsam abgekühlt, um zu ersehen, ob über- 

 haupt Glasreste noch vorhanden sind. Hiebei ergab sich, daß 

 alle Mineralien in der Reihenfolge (Fig. 12) von Magnetit bis 

 Diopsid ganz kristallin waren; auch bei Leucit war alles 

 kristallin. Akmit hatte sich zum größten Teil im Schmelzfluß 

 zersetzt. 



Die Mineralien Orthoklas, Albit, Quarz sind, wie die Ver- 

 suche dargetan haben, nur glasig zu erhalten. 



Der Grund, waiiim Orthoklas und Albit aus ihren 

 Schmelzen nicht zu erhalten sind, liegt offenbar in ihrer 

 Viskosität bei dem Erstarrungspunkte. Um Kristalle zu erhalten, 

 genügt es, eine Substanz hinzuzusetzen, welche die Viskosität 

 verringert. Die Mineralisatoren oder Kristallisationsagenzien 

 sind also hier mehr Vikositätsverminderer.^ So erhielt Lenarcic 

 einzelne Albitkristalle bei Zusatz von Magnetit, ebenso kann 

 man bei Zusatz von Magnesiasilikat (Olivin, Bronzit) Albit- 

 kristalle erhalten; es genügt ein Zusatz von 20 bis 25^0- 

 Dagegen ist bei dem Albitmolekül die Tendenz vorhanden, 

 kleine Mengen von Kalk aufzunehmen und Oligoklas zu 

 bilden. 



Bei dieser Versuchsreihe sind also nur wenige Silikate 

 glasig geblieben; es sind dies nur die letztgenannten. Von 

 Diopsid bis Magnetit kann man alle Verbindungen bei lang- 

 samer Abkühlung glasfrei erhalten, wie mir frühere Versuche 

 ergaben. Doch hatte ich bei dreistündiger Abkühlung von 

 Diopsid etwas Glas erhalten, bei Nephelin nur eine Spur, bei 

 Leucit ebenfalls sehr wenig. 



Was nun die Zahl der Kristallisationszentren bei dieser 

 Versuchsreihe anbelangt, so war sie bis zum Anorthit nahezu 

 gleich, bei Labradorit und Anorthit vielleicht etwas geringer 

 in der Nähe der Tiegelwände, wo möglicherweise Glasspuren 

 vorhanden waren. Man kann demnach, wie aus den Versuchs- 

 reihen hervorgeht alle hier in Betracht kommenden Mineralien 

 mit Ausnahme von Spinell, Magnetit (wahrscheinlich auch 

 Korund, Eisenglanz), Olivin wenigstens zum Teil glasig erhalten, 



1 G. Doelter, Physik. -ehem. Mineralogie, 1905, 118. 



